von Schwefelsäure und Salzsäure auf Heulandit etc. 



147 



morphose bildet, als Basis, so kann man Folgendes sagen. 

 Das in Rede stehende Siliciumdioxyd ist optisch zweiaxig, 

 zeigt kleinen Winkel der optischen Axen, dessen Grösse auf 

 den einzelnen Bezirken der Basis verschieden ist. Die erste 

 Mittellinie steht senkrecht zur Basis. Die Substanz ist negativ, 

 massig stark doppelbrechend. 



Das spec. Gew. fand Prof. Paschen zu 2,143. Es wurde 

 diese Zahl an reichlichem Material (5,4712 g) in der Art ge- 

 wonnen, dass das Si 2 -Pulver zunächst in einem Platintiegel 

 mit destillirtem Wasser ausgekocht wurde. Der Tiegel mit 

 Pulver wurde dann an einem Platindraht in Wasser versenkt, 

 nochmals in letzterem gekocht und im Wasser gewogen (WJ. 

 Nachdem der Tiegelinhalt zur Trockne verdampft und geglüht 

 war, ergab die Wägung des Tiegels mit Pulver in Luft W 2 . 

 Nach Entfernung des Pulvers wurde der leere Tiegel in Luft 

 (W 3 ) und in Wasser (W 4 ) gewogen. Wenn d die Dichte des 

 Wassers bezeichnet, so ist 



W — W 



Spec. Gew. = ^^ W ^ d, 



im vorliegenden Falle wie erwähnt = 2,143. 



Da das Gewicht des Pulvers bei dieser Methode erst 

 nach dem Auskochen ermittelt wird, ist ein Substanzverlust 

 nicht möglich und das Ergebniss als genau anzusehen. 



Unter Berücksichtigung der neueren Untersuchungen von 

 Michel-Levy und Munier-Chalmas über krystallisirtes Si0 2 

 kann man bekanntlich mit Mallard von Modifikationen dieser 

 Substanz unterscheiden : 



1. Die mit dem spec. Gew. von etwa 2,65. Hierher rechnen 

 die Mineralien Quarz (optisch positiv, einaxig), Chal- 

 cedon (optisch positiv, zweiaxig mit kleinem Axenwinkel), 

 Quarzin, Lutecit (letztere beiden ident mit Chalcedon, 

 nur nach anderen Richtungen faserig verlängert. 



2. Die mit dem spec. Gew. von etwa 2,2. Hierher ge- 

 hören als nicht gleiche Modifikationen Tridymit (bei 

 gewöhnlicher Temperatur rhombisch, optisch zweiaxig 

 mit positiver Doppelbrechung, über 130° optisch einaxig 

 mit positiver Doppelbrechung), ferner Cristobalit (bei 

 gewöhnlicher Temperatur einaxig, negativ doppelbrechend, 

 über 175° isotrop). 



